SÉANCE DU l'"'' AOLT I921. ^^99 



ferme encore des amas importants. La figure 4 représente précisément après 

 traitement le point dont la figure 2 donne Tétat initial ('); on voit que la 

 quantité de carbure de fer est encore assez grande. Comme, d'après l'éclian- 





r^rvi,^;^ 



I 







.0 , - .•-•»' 



^.■:' /f^^ -f-^ '' ■ : ■■ 





^^iV^ V 



Fig. I. — Attaque a l'acide picrique x '^75. 



Fig. 2. — Attaque au picrate de soude x 17J. 



Fij;. 0. — Échantillon trempé à i'iiuile à !S5o'' 

 Attaque au picrate de soude x 175. 



Fi^. '[. — Même [luiut que la (ig. i après 

 chaull'age à S5o°. refroidissement à 725° et 

 trempe à l'huile. Attaque au picrate de 

 soude X 175. 



tillon A, le carbure était à peu près complètement dissous à 85o^ on doit 

 en conclure qu'il s'est reprécipité dans B entre 85o'' et 725°. L'acier s'est 

 donc comporté localement comme un acier hypereutectique. 



(') Bien entendti. il a fallu, après le traitement, polir de nouveau la surface de 

 l'échantillon, ce qui. indépendamment de la diffusion du carbone, a pu modifier la 

 forme du réseau de cémentite observé. Néanmoins, la grande différence d'aspect semble 

 prouver qu'il y a eu transformation complète de ce réseau par dissolution, légère 

 migration et reprécipitation du carbure à la périphérie de certains pohèdres d'auslénile. 



